ЧУГАЛЬ
CAST IRON

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к составам алюминиевого чугуна, который может быть использован для изготовления деталей двигателей, печей, тепловых агрегатов, работающих при температуре до 1100°С.
Известен чугаль, содержащий, мас.%: углерод 1,6-2,5; кремний 1,0-2,0; марганец 0-0,8; алюминий 19,0-25,0; железо - остальное [1].
Задача изобретения состоит в улучшении обрабатываемости сплава резанием.
Технический результат достигается тем, что чугаль, содержащий углерод, кремний, марганец, алюминий, железо, дополнительно включает свинец и натрий при следующем соотношении компонентов, мас.%: углерод 1,6-2,2; кремний 1,0-1,4; марганец 0,2-0,6; алюминий 22,0-24,0; свинец 1,0-1,4; натрий 0,0001-0,0002; железо - остальное.
В таблице приведены составы чугаля.
Таблица
Компоненты
Состав, мас.%:
1
2
3
4
Углерод
1,6
1,9
2,2
2,2
Кремний
1,0
1,1
1,3
1,4
Марганец
0,2
0,4
0,5
0,6
Алюминий
22,0
22,0
23,0
24,0
Свинец
1,0
1,2
1,2
1,4
Натрий
0,0002
0,0002
0,0001
0,0001
Железо
остальное
остальное
остальное
остальное
Обрабатываемость резанием, отн. ед.
0,9-0,92
0,9-0,92
0,9-0,92
0,9-0,92
Примечание: за 1 отн. ед. принята обрабатываемость известного чугаля [1] резанием инструментом из твердых сплавов (ВК6-ОМ, ВК8, КВ10-ОМ, ВК2) при скорости резания до 100 м/мин, подаче до 0,1 мм/об, глубине резания до 5 мм.
Присутствующие в составе чугаля компоненты проявляют себя следующим образом. Марганец стабилизирует карбиды, способствует повышению прочности сплава. Кремний способствует графитизации. Алюминий препятствует росту окалины, увеличивает вязкость сплава, снижает его твердость. Свинец препятствует образованию заусениц, способствует улучшению обрабатываемости сплава резанием. Натрий способствует измельчению зерна.
Чугаль выплавляют в электропечах. Отливки подвергают низкотемпературному отжигу при 620-680°С, причем длительность выдержки при отжиге составляет 1 час на 25 мм сечения отливки с последующим охлаждением с печью до 350-370°С, далее - на воздухе.
Источники информации
1. Иванов В.Н. Словарь-справочник по литейному производству - М.: Машиностроение, 1990. - С.343.